Sitzung* vom 2. März 1891. 
53 
sich bei einer dem Neusilber ähnlichen Farbe schmieden und 
walzen sowie zu Draht ausziehen lässt. Bleche werden bis auf 
«ine Dicke von 0,20 mm und Draht bis auf einen Durchmesser 
von ebenfalls 0,10 mm hergestellt. 
Die in elektrotechnischer Beziehung und speziell für Mess¬ 
instrumente wichtigen Eigenschaften dieser als Widerstands¬ 
material benutzten Legirung bestehen darin, dass bei einem 
spezifischen Widerstande von 42 die Aenderung des Leitungs¬ 
widerstandes mit der Temperatur sehr klein ist und durch einen 
Wendepunkt, welcher bei Zimmertemperatur von 16 0 C. liegt, in 
«inen negativen Werth übergeht. Während also der spezifische 
Widerstand etwa dem des Nickelins gleich ist, ist die Aende¬ 
rung mit der Temperatur in den Grenzen von —10° C. bis 
+40 °C. kleiner als der zehnte Theil von derjenigen der ge¬ 
nannten Legirung, in der Nähe des Wendepunktes aber noch 
viel kleiner. In dem für elektrische Messungen in Betracht 
kommenden Temperaturintervall von 10—30 0 C. kann daher die 
Widerstandsveränderung*, welche bei anderen Widerstandslegi- 
rungen eine Beobachtung der Temperatur bis auf Gradtheile 
nothwendig macht, für sehr feine Messungen vernachlässigt 
werden. 
Gemäss den Untersuchungen und Prüfungsattesten der 
Physikalisch-technischen Reichsanstalt in Charlottenburg hat 
sich für Manganin-Drähte und -Bleche das folgende Ergebnis» 
herausgestellt: 
Spezifischer Widerstand 
in Mikrohm Cn ^ 
cm- 3 
Mittlere Aenderung des 
Widerstandes für 1° 
Temperaturerhöhung 
D r a h t. 
Probe 1. 
43,0 
—0,000018 
zwischen 18° und 50° 
41,0 
+ 0,000010 
zwischen 17° und 30° 
43,2 
—0,000017 
zwischen 17° und 53° 
B 1 e c h. Dasselbe zeigte einen spezifischen Widerstand von 
cm 
44,85 Mikrohm — - 0 und eine mittlere Abnahme des 
cm j 
Widerstandes von 0,000008 seines Betrages für 1° Tem¬ 
peraturerhöhung zwischen 18 und 60°. 
Nach zwei Prüfungen der Elektrotechnischen Versuchs¬ 
station des Polvtechnischen Vereins in München haben sich 
folgende Resultate ergeben: 
